-388- 



Mineralogie. 



kalien; es wird von Säuren nicht angegriffen, Dichte 2,99. Vorkommen im 

 pegmatitischen Massen des Granits von Andrahomana bei Fort-Dauphin in 

 derben grünlichblauen bis mehrere Centimeter grossen Massen, welche parallel 

 ihrer Längsrichtung spalten. Ehombisch, auf der besseren Spaltungsfläche 

 {010} steht c, auf der weniger vollkommenen {100} a senkrecht; letzteres 

 ist spitze Bisectrix, 2E = 49° 35' für Na, 52° für Li. Lebhafter Pleochrois- 

 mus, n p grünblau, > n g sehr blass bläulicbgrün, > n m farblos. Brechung* 

 und Doppelbrechung ziemlich stark. o. Mügge. 



F. Kovär: Beitrag zur Kenntniss der Zusammensetzung 

 der Mineralien der Bolgruppe. (Zeitschr. f. ehem. Industrie. 1901. 

 5 p. Böhmisch.) 



Von Trhonic bei Ingrowitz in Mähren wurden drei Proben unter- 

 sucht, welche dort Klüfte im körnigen Urkalkstein ausfüllen. No. 1 : zeisig- 

 grün, fettglänzend; durch verdünnte kalte HCl lässt sich alles Eisen 

 extrahiren, der Best ist weiss ; No. 2 : gelbbraun, von muscheligem Bruche,, 

 im Wasser zerknisternd; No. 3: rothbraun, fast matt, an der Zunge 

 haftend ; auch No. 2 und 3 werden nach der Behandlung mit der Salzsäure 

 weiss. Von Lukov bei Mährisch-Budwitz stammte eine weitere Probe, 

 die dort ebenfalls Klüfte im Urkalkstein ausfüllt ; gelbbraun, fettglänzend, 

 von muscheligem Bruch, im Wasser schnell zu Blättern zerfallend. Die 

 Entfärbung durch HCl geht sehr langsam vor sich (Anal. No. 4). Von 

 P o d o 1 bei Prag erhielt Verf. eine dunkelgraubraune Bolsubstanz, welche 

 dort in devonischen Kalksteinen vor Jahren gefunden wurde; diese war 

 fettig anzufühlen, haftete an der Zunge und zerknisterte im Wasser. Die 

 Entfärbung durch HCl erfolgte rasch (Anal. No. 5). 



1. 2. 3. 4. 5. 



SiO, 45,40 41,28 39,50 44,59 42.31 



A1 2 s 27,05 23,75 22,02 26,38 23,56 



Fe 2 3 1,75 9,60 12,86 12,29 9,83 



Mn0 — Spur 0,07 0,11 0,09 



CaO 0,96 1,02 0,90 1,20 3,25 



Mg'O Spur 0,26 0,12 Spur 1,50 



Alkalien — _ Spur Spur 0,28 



H 2 24,60 24,32 24,97 15,88 16,16 



Organische Stoffe . _— — — Schwache Spur 2,82 



99,76 100,23 100,44 100,45 99,80 



Da bei der Extraction des Eisens keine Kieselsäure abgeschieden 

 wird, ist dasselbe als Hydroxyd, in No. 4 z. Th. auch als Fe 2 3 zugegen ; 

 auch bestätigte Bef. mikroskopisch die Homogenität des Restes, der aus 

 höchst feinschuppigem, kaolinähnlichem Mineral besteht. Nach den Ver- 

 suchen über die Natur des Wassers gehört 1 Molecül desselben zur 

 Constitution des Silicates, welchem also (nach Abzug des Eisens als Fe [0 H] 3 ) 

 in den Nummern 1-3 die Formel: H 2 Al 2 Si 3 O 10 + 4H 2 0, in den Nummern 

 4 und 5 die Formel: H 2 Al 2 Si 8 O 10 -f 2 H 2 zukommt. Fr. Slavik. 



